( 47<> ) 

 la dissolution n'agisse pas sur lui. Dans ce cas, le contre-courant rsultant de 

 cette raction l'emportera sur celui de la pile, et l'on obtiendra peu prs les 

 mmes effets que si le mtal prcipitant ft rest dans la solution. C'est ce 

 qui arrive 1 gard du cuivre, par rapport la dissolution de double chlo- 

 rure de platine et de potasse, et des dissolutions de palladium, de rhodium , 

 d'iridium , et de plusieurs autres. Il n'en est pas de mme dans le second cas , 

 attendu que le mtal servant d'lectrode ngatif n'est pas attaqu par la dis- 

 solution, et se recouvre d'une couche mtallique par le simple contact du 

 zinc; il s'ensuit fortiori que si l'on emploie, au lieu du courant rsultant 

 de ce contact, l'action provenant de plusieurs couples, le dpt augmentera 

 ncessairement d'paisseur. C'est ce qu'on observe avec les dissolutions de 

 cobalt, de nickel, d'antimoine, relativement au cuivre et d'autres mtaux 

 sur lesquels les mtaux qui entrent en dissolution se dposent avec adhrence 

 par le contact seul du zinc. On a pris une lame de cuivre dont voici le poids 

 et les principales dimensions : 



Poids 1 7 , 1 5o , 



Longueur 5o millimtres, 



Largeur 20 millimtres , 



Surface en millimtres carrs. . . i,i5o. 



Cette lame, mise en relation avec le ple ngatif d'un appareil voltaque 

 compos de six couples et fonctionnant avec de l'eau lgrement acidule 

 par l'acide sulfurique, a t plonge dans une dissolution tendue de double 

 chlorure de nickel et de sodium, semblable celle dont on avait fait usage 

 prcdemment. Ce circuit a t ferm avec un fil de platine en relation avec 

 le ple positif. Cinq minutes aprs , la lame a t retire de la dissolution , 

 lave, sche et pese; on a trouv un accroissement de poids de 3 milli- 

 grammes. La lame agissait alors sur l'aiguille aimante ; remise de nouveau 

 encore en exprience pendant cinq minutes, on a trouv un nouvel accrois- 

 sement de 4 milligrammes; en tout, pendant dix minutes, 7 milligrammes; 

 ces 7 milligrammes taient rpartis sur une surface de a3oo millimtres car- 

 rs, c'est--dire qu'il y avait peu prs 3 centigrammes de nickel par dci- 

 mtre carr. Les sels de cobalt ont donn sensiblement les mmes rsultats. 

 Le cuivre qui dcompose, comme on sait, la dissolution de chlorure 

 d'argent avec adhrence de la couche mtallique, a t le sujet d'une exp- 

 rience. Une lame de 5o millimtres de longueur et a3 de largeur a pris, sous 

 l'influence du courant, o gr ,oo4, rsultat qui annonce qu'il s'est dpos environ 

 o et y oi6 par dcimtre carr. 



